Versuche über Ausscheidung aus Silikatschmelzen. 
143 
in den anderen Versuchen gebildet hat. Seine Ausbildung ist 
wieder in Körnern und Nildeichen. 
Diese Versuchsreihe zeigt also das verschiedene Verhalten des 
Leucit. Während er sich in den beiden ersten Versuchen typisch 
gebildet hat, unterblieb die Bildung in den letzten beiden Versuchen. 
Es ist wahrscheinlich eine Folge der verschiedenen Abkühlung und 
verschiedenen Viskosität der Schmelze, so daß der Leucit bei einer 
Temperatur zur Ausbildung hätte kommen müssen, bei welcher er 
nicht mehr stabil ist; denn das Temperaturgebiet, bei welchem 
Leucit zur Ausscheidung kommen kann , scheint nur ein geringes 
zu sein. Als Folge dieses Verhaltens tritt dann als Neubildung 
der Feldspat auf, welcher nur durch die Mitwirkung der Leucit- 
bestandteile entstanden sein kann. 
Auch Lexarcic 1 beobachtet ein ähnliches Verhalten. Ebenso 
kommt bei Leucit das schon öfter erwähnte geringere Kristalli- 
sationsvermögen in Betracht 1 2 3 . Wo er sich aber ausgebildet hat, 
zeigt er ganz typische Formen; er tritt sowohl in Skeletten, Körnern, 
als aber auch in Kristallen auf. Nach den Einschlüssen, die er 
enthält, Magnetit, Olivin und Feldspat, ist er wohl als nach diesen 
gebildet zu betrachten, Avas ja auch mit seinem geringeren Kristalli- 
sationsvermögen und bei einem Teil der Versuche der großen Lös- 
lichkeit übereinstimmt. 
Petrasch 3 sieht hingegen, allerdings bei einem anderen Ge- 
menge, den Leucit als eines der ersten Ausscheidungsprodukte an, 
und glaubt, daß er sich vor dem Feldspate gebildet habe ; es scheint 
aber dies wohl nicht immer richtig zu sein, da ich bei Durchsicht 
seiner Schliffe auch manchmal in den Leuciten Feldspatnädelchen 
eingeschlossen fand, ein Teil der Leucite könnte allerdings älter sein. 
Olivin zeigt wieder sein großes Kristallisationsvermögen 
und auch seine Schwerlöslichkeit im Magma, da er sich ja schon 
bei 10 °/ 0 ausscheidet und zwar in zahlreichen kleinen Kriställchen, 
man sieht also , daß die Anzahl der gebildeten Individuen nicht 
nur von der in der Schmelze vorhandenen Menge, sondern besonders 
vom Kristallisationsvermögen des betreffenden Minerals abhängt, 
wohl aber steht die Größenausbildung im engsten Verhältnisse zur 
Menge. 
Jedenfalls sehr interessant ist bei dieser Versuchsreihe das 
Auftreten des Feldspates. Am nächsten liegt die Vermutung, 
ihn seiner Auslöschung nach (15 °/ 0 ) für einen Oligoklas oder 
Albit zu halten, was aber für Oligoklas daran scheitert, daß in 
der Schmelze der Calciumgehalt nur ganz unbedeutend sein 
kann , denn der Olivin ist beinahe calciumfrei 4 und auch von 
1 Lenaröiö, Dies. Centralblatt 1903. p. 724. 
2 Doelter, Physik.- chem. Mineralogie, p. 108. 
3 Petrasch, Neues Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1903. p. 501. 
4 Doelter, Silikatschmelzen. II. Teil. A. k. W. 113. 1904. p. 7. 
